第４章

第４章

シ ー ト 防 水 の 施 工

シート防水層の施工に当たっては、シートの特徴を正しく把握し、又、副資材についても十分に理解し適切に使用する。
ここでは防水作業工程について、順次施工のポイントを説明する。

- 67 -

シート防水の施工

第４章

シート防水の施工

４－１ 下地条件（１）新築時の下地条件
防水下地のでき具合は、防水機能に直接影響を与える。シート防水工法では、下記のような下地づ
くりが必要である。
立上りの入隅：通りよく直角とする
平場の入隅：
通りよく直角とする

入隅角：段差が出来ないように滑らかに仕上げる
立上りの出隅：通りよく面取り(3～5㎜)とする
出隅角：段差が出来ないように滑らかに仕上げる

水切り：
躯体コンクリートで確実に水切り形状とする

立上り高さ：水上で300㎜以上とする

出隅：通りよく面取り(3～5㎜)とする

立上り部の打継部：
屋根スラブ面より100～150㎜
高い所とする

ルーフドレン：
たて型のシート防水用ドレンを使用する
スラブ面より低くパラペットから300㎜以上離れた位置に堅固に設置する

水勾配：
1/100以上とする
コンクリート又はALCパネル、PCa部材などの下地で確保する
表面は金ごてを用い平滑に仕上げる＊塔屋の出入口高さ：仕上げ面より150㎜以上とするパイプなどの突出物：
突出物相互間及びパラペットなどから300㎜以上離れた位置に堅固に設置する
蒸気、温湯配管などは二重パイプとし、中間に断熱材を入れる接着工法における注意点として、十分な乾燥が期待できない下地については、水分による防水層のふくれ及び接着不良などが発生しやすい。このため脱気装置の設置を検討する必要がある（89 頁参照）。
（２）改修時の下地処理改修工事での重要な要件は新設防水層の下地処理をいかに行うかということであり、十分な現地診断が必要となる。ここでは、下記の改修構法の選定に記載した 8 種類の下地状態における下地処理方法を、新設防水層が接着工法および機械的固定工法で行われる場合について表 4-1-2 にまとめた。
【改修構法の選定】
保護層を残す (No.1)
保護工法

保護層を撤去し防水層を残す (No.2)
保護層及び防水層を撤去する (No.3)
アスファルト防水層(No.4)
防水層を残すシート防水層

露出工法

塗膜防水層(No.7)
防水層を撤去する(No.8)- 68 -

合成ゴム系シ－ト(No.5)
塩化ビニル樹脂系シート(No.6)

第４章

シート防水の施工

なお、表 4-1-2 の構法図には記載してないが、改修後の新設防水層として断熱仕様もある。
公共建築改修工事標準仕様の新設防水工法名称を表 4-1-1 に記載する。
表 4-1-1
既設防水工法種別

合成高分子系ル－フィングシート防水による改修工法一覧表
既設保護層及び防水層の撤去の有無による区分 「改修標仕」仕様番号

保護アスファルト防水工法 既設保護層及び防水層非撤去(※立上り部等撤去) 非断熱 P0S
保護アスファルト防水工法 保護層及び防水層撤去
非断熱 P1S
露出アスファルト防水工法 露出防水層非撤去
非断熱 M4S
シ－ト防水工法
露出防水層撤去
非断熱 S3S
シ－ト防水工法
露出防水層非撤去(※立上り部等撤去)
非断熱 S4S※ 新設防水工法が機械的固定工法の場合、立上り部の既設防水層撤去は特記とする。

断熱 P0SI
断熱 M4SI
断熱 S3SI
断熱 S4SI

表 4-1-2 既存下地の処理方法
新設防水工法
構 法(旧→新)下 地 処 理接 着 機 械Ｎｏ.１（保護層を残す）

 保護層の浮き上がり部分は撤去する

○

○

【改修前】

 モルタル・コンクリートの欠損部は、ポリマーセメントモルタルなどで補修する

○

○

○

－

○

－

○

－

 機械的固定工法を採用する場合は、アンカーの固定強度を確認し仕様を決める

－

○

○

－

旧防水層

 ひび割れが 2mm 以上の場合は U カットし、ポリウレタン系シ－リング材などを充填する

Ｎｏ.２（保護層を撤去し防水層を残す）

 下地調整材を用いて平滑にする○－

 防水層にふくれ、浮きなどの不良部分がある場合は撤去する○○

 機械的固定工法を採用する場合は、アンカーの固定強度を確認し仕様を決める－○

 撤去した部分はポリマーセメントモルタ
ルなどを用い、段差がないように仕上げ
る

○

○

【改修後】

新防水層

【改修前】

【改修後】

新防水層

 モルタル・コンクリートの表面が著しく
粗面で脆弱化してシートの接着力が保持できない下地に対しては、下地調整材を全面塗布する 伸縮目地部は、シーリング材などで処理し、平滑にする。
 伸縮目地部を脱気用通路に利用する場合
は、バックアップ材を詰めてから通気テープを張り付ける

旧防水層- 69 -

第４章

シート防水の施工

新設防水工法
構 法(旧→新)下 地 処 理Ｎｏ.３（保護層及び防水層を撤去する）

 ケレン作業を行い、突起物、下地への付着物などをできるだけ取り除く

【改修前】

【改修後】

○

○

○

－

○

－

－

○

○

－

 防水層にふくれ、浮きなどの不良部分がある場合は撤去又は再接着させる○○

 撤去した部分はポリマーセメントモルタ
ルなどを用い、段差がないように仕上げる○○ 立上り部は、特に浮きが発生していることが多いため撤去することが望ましい

○

○

－

○

○

－

○

○

○

－

 立上り部は、特に浮きが発生していることが多いため撤去することが望ましい○○ プライマー又は下地調整材を用い、表面
処理を行う

○

－

－

○

 ひび割れが 2mm 以上の場合は U カットし、ポリウレタン系シ－リング材などを充填する 下地調整材を用いて平滑にする
新防水層

 機械的固定工法を採用する場合は、アンカーの固定強度を確認し仕様を決める

Ｎｏ.４（アスファルト防水層を残す）  下地調整材を用いて平滑にする
【改修前】

【改修後】

新防水層

接 着 機 械旧防水層

 機械的固定工法を採用する場合は、アンカーの固定強度を確認し仕様を決める
Ｎｏ.５（合成ゴム系シート防水層を残す）  表面に付着している汚れ、砂などの異物
は、水洗などで取り除く【改修前】
 防水層の浮き、ふくれ、はがれ部分は切

【改修後】

旧防水層

新防水層

開して取り除くか、接着剤を用いて張り付ける
 部分的に撤去する場合は、ポリマーセメン
トモルタルなどを用い、段差がないように仕上げる

 機械的固定工法を採用する場合は、アンカーの固定強度を確認し仕様を決める- 70 -

第４章

シート防水の施工

新設防水工法
構 法(旧→新)下 地 処 理Ｎｏ.６（塩化ビニル樹脂系シート防水層
を残す）
【改修前】

 表面に付着している汚れ、砂などの異物
は、水洗などで取り除く
 防水層の浮き、ふくれ、はがれ部分は切開して取り除くか、接着剤を用いて張り付け
る

【改修後】

新防水層

旧防水層

【改修前】

【改修後】

新防水層

旧防水層

Ｎｏ.８（防水層を撤去する）
【改修前】

【改修後】

○

－

○

○

 部分的に撤去する場合は、ポリマーセメン
トモルタルなどを用い、段差がないように
仕上げる

○

－

 立上り部は、特に浮きが発生していることが多いため撤去することが望ましい

○

○

○

－

－

○

○

－

○

○

○

○

○

－

 機械的固定工法を採用する場合は、アンカーの固定強度を確認し仕様を決める－○

 ケレン作業を行い、突起物、下地への付着物などをできるだけ取り除く

○

○

○

－

○

－

－

○

 プライマー又は下地調整材を用い、表面処
理を行う
 機械的固定工法を採用する場合は、アンカーの固定強度を確認し仕様を決める

Ｎｏ.７（塗膜防水層を残す）

新防水層

接 着 機 械 表面に付着している汚れ、砂などの異物
は、水洗などで取り除く
 浮き、ふくれ、はがれ部分は撤去する
 部分的に撤去する場合は、ポリマーセメン
トモルタルなどを用い、段差がないように仕上げる
 プライマー又は下地調整材を用い、表面処理を行う

 ひび割れが 2 ㎜以上の場合は、U カットし、ポリウレタン系シ－リング材などを充填する 下地調整材を用いて平滑にする
 機械的固定工法を採用する場合は、アンカーの固定強度を確認し仕様を決める

４－２ 施工管理と施工のポイント
シート防水層を施工する場合、工程別に管理してシート防水層を施工するのに支障がないようにしなければならない。
次に工程ごとの管理項目と施工のポイントを表に示した。
(1） 防水作業の準備については、共通として各工法をまとめた。
(2) 防水作業については、次の 3 工法とした。
① 接着工法(加硫ゴム系＝RV-F、非加硫ゴム系＝RN-F、塩化ビニル樹脂系＝RP-F)② 機械的固定工法(加硫ゴム系＝RV-M、塩化ビニル樹脂系＝RP-M、熱可塑性エラストマー系＝RT-M)③ 密着工法(エチレン酢酸ビニル樹脂系＝RE-C)- 71 -

第４章

シート防水の施工（１）防水作業の準備(各工法共通)
表 4-2-1 工程と管理項目及び施工上のポイント
工程
設計図書の確認

管理項目

施工上のポイント

＊基本仕様
 防水層の仕様
 防水層の適用箇所
 防水一般部・役物回り
 防水下地の種類・構造

 施工要領書に記載の仕様に準拠する。
 防水工事の適用箇所、面積、施工法、使用材料などを確認する。

 一般部、役物、端末等各部形状を確認する。
 防水施工に先だち、下地の種類と施工方法を照合確認する。

 耐風圧性能確認のため施工部位の高さ、基準風施工要領書＊施工要領書 施工要領書の内容
工事概要、施工管理体制、使用材料の品質、施工品質管理、養速、粗度区分を確認し、設計風圧荷重を算定・確認する。
 施工要領書の内容は、自主的な作業計画書で、工事概要、施工管理体制、使用材料の品質、施工品
質管理、養生計画、仮設計画、安全管理を含めた内容とする。

生計画、仮設計画、安全管理

下地の確認

 デッキプレ－ト型枠下地、断熱材の敷込み躯体、＊下地の種類
人工軽量骨材混入コンクリ－ト下地などの乾燥
 RC・PCa 部材・ALC パネル・デッキプレ-ト型枠下地・耐火デッキ・その他し難い下地には脱気工法の採用を要請する。

 耐火デッキは、屋根 30 分耐火構造大臣認定品とし、厚さは 1.0mm 以上の防錆処理したものとする。

＊下地の状態
 必要に応じて固定ビスの強度を確認する。
 乾燥状態・強度
 水溜りの原因となる勾配不足部、凹部有無を確認し、必要に応じて補修を依頼する。
 屋根勾配、水溜りの状態

下地全般にわたり、浮き・レイタンス・突起物は 表面仕上げの状態
ケレン棒で取り除く。
 クラック・打継ぎ部・継目の段
 極度に大きいコテむら、目違い、段差等はサンダ
差・豆板等欠損部＊役物回りの状態
 パラペット・立上り末端部、腰壁などの水切り仕舞

下地調整・補修

材料搬入・防水準備＊ 溶剤系のプラ
イマ－、接着剤などは消防法及び労安法の規制を受けるので法規を遵守する

下地の清掃 役物の形態・位置
 出隅角・入隅角
 ルーフドレン・貫通管＊下地の調整・補修の状態＊材料の搬入 使用材料の種類・数量
 搬入日時・揚重計画＊材料の保管
＊安全対策
 工事作業場の規制・規則の遵守 安全用具の着用＊下地清掃
 下地清掃の実施

次工程- 72 -ー掛けなどで取り除くか、補修を依頼する。
 立上り末端部、腰壁及び役物回りなどの水切り仕舞を確認する。
 下地の出隅は小面取り、入隅は直角仕上げ、出入隅角の状況を確認する。
 シ－ト防水用以外のドレンが取り付けられている場合は、施工管理者と協議する。
 不具合箇所は、施工管理者に申し立て補修を依頼する。

 施工要領書記載の防水材料、副資材の種類と数量を確認する。指定日時に搬入する。

 溶剤系のプライマー・接着剤等は火災、盗難の恐れがあるので厳重に保管する。消防法の規制を受ける数量を超えて保管する場合は所轄の消防署長に届出が必要。
 シート、断熱材等は雨養生の上、保管する。
 服装は防水作業に適したものとし、ヘルメット、
安全靴、墜落制止用器具を着用する。
 休憩場所、廃材集積場所等は指示に従う。
 下地全面を清掃する場合は、ほうきやブロアーで行う。
 PCa 部材では、表面に残留した脱型用剥離材を確認し処理する。
 ALC パネルでは、表面のほこり、汚れ、目地の段差などを確認し処理する。

第４章

シート防水の施工（２）防水作業
① 接着工法 加硫ゴム系(RV)・非加硫ゴム系(RN)・塩化ビニル樹脂系(RP)
表 4-2-2 工程と管理項目及び施工上のポイント
工程
プライマーの塗布

管理項目

施工上のポイント＊プライマーの塗布 プライマーの種類・撹拌の程度
 プライマーの塗布量・乾燥時間
 プライマーの塗布むら

 十分に撹拌し、塗布量を確かめながら、塗布作業を行う。

 塗布範囲は、その日にシートを張り付ける範囲内とする。

 塗布作業中は火気厳禁として、他業種と作業の調整を行う。

役物・増張り＊RPはシート張り付け後に行う

接着剤の塗布墨出し・割付け
断熱工法
断熱材の
張付け

＊役物回りの処理
 出隅・入隅 出隅角・入隅角
 ルーフドレン・貫通管＊接着剤の塗布
 接着剤の種類・撹拌の程度
 接着剤の塗布量・乾燥時間＊墨出し・割付け＊断熱材の敷設と固定
 断熱材の敷設、固定 断熱材相互間の隙間
 断熱材用接着剤の種類

 通風の悪い場所では、強制換気を行う。
 出入隅角の増張りは、下地に十分なじませて、貫通穴、破れ、突っ張りなどがないようにする。

 十分に撹拌し、塗布量を確かめ、塗布する。
 塗布範囲は、その日にシートを張り付ける範囲内とする。

 塗布作業中は、火気厳禁とする。
 通風の悪い場所では、強制換気を行う。
 原則として、水下側から割付け、墨出しする。
 断熱材面への接着剤の塗布は、静電気発生に注意する。

 断熱材相互は、隙間無く敷設する。
 断熱材の張付けは、その日にシートを張り付ける
範囲内とする。

シートの張付け＊シートの張付け しわ・ふくれ・異物・ねじれなど 脱気・転圧
 作業中断時の雨養生 シートの張付けは、空気やゴミを抱き込まないよ
うに、又しわのないように張り付ける。

 シ－トの張付け後、十分に転圧を行う。
 作業中断時は、シ－ト端部に不定形シ－ル材でシ－ルし、雨覆いなどで養生する。

接合部の張付け2 層張り工法
接着剤塗布＊シートの接合 接着剤の種類・撹拌の程度
 接着剤の塗布量・乾燥時間
 接合部の 3 枚重ね部の処理 脱気・転圧
 接合幅

シートの張付け接合部の張付け

 シート接合部の張付けでは、RN と RV の転圧は特に丁寧に行い水密性を高め、シート 3 枚重ね部
は、内部に不定形シール材を充填する。
 シ－トの接合部は、RP では熱風融着又は溶剤溶着で行い、接合端末部は、液状シール材を用いてシールする。
 RV・RN の接合幅は、100mm 以上、RP の接合幅は、40mm 以上確保する。

＊2 層張り工法
 シートを 2 層張り付ける工法では、1 層目の接合 1 層目・2 層目の割付け部と 2 層目の接合部をずらして張り付ける。
 張付けインターバル・接着剤塗布
量・乾燥時間防水層末端部処理＊防水層末端部回りの状態

押え金物の固定

 押え金物は防水末端部を確実に留め付ける。その＊押え金物 防水層末端部の固定と水密性
間隔は熱膨張などを考慮して決める。
 固定用ビスの種類・寸法・固定間 防水層末端部は、テープ状シール材及び不定形シ－ル材を用いて、処理する。

仕上げ

工事完了検査隔＊仕上げの状態
 仕上材の種類
 仕上材の塗布量・塗りむら 仕上塗料(溶剤系)の使用時は、近隣の溶接作業を禁止し、他業種と調整を行う。

 仕上塗料(エマルション系)では、低温時の保管と塗装後の気温・天候に注意する。

 塗布量を確かめながら、塗布作業を行う。
 工事完了検査に立ち会い、指摘された不具合箇所＊工事完了検査 工事完了検査の立会いは補修する。

- 73 -

第４章

シート防水の施工② 機械的固定工法 加硫ゴム系(RV)・塩化ビニル樹脂系(RP)・熱可塑性エラストマ－系(RT)
表 4-2-3 工程と管理項目及び施工上のポイント
工程
前工程
断熱工法
断熱材の
敷設
可塑剤移行防止用シート

管理項目

施工上のポイント＊下地の状態

 アンカーの固定強度を確認する。

＊断熱材の敷設と固定
 断熱材の固定
 断熱材相互の隙間

 断熱材は、固定金具先付け工法の場合、下地への固定を兼ねて固定金具で固定する。固定金具後付け工法の場合、仮止めしながら平場に敷設する。

 断熱材は隙間無く敷設する。
＊絶縁用シート（可塑剤移  RP の絶縁用シート、可塑剤移行防止用シートは隙間行防止用シート）の敷設が無いように平場全面に敷設する。なお可塑剤移行防止シートは突合せとし、上からテープを張る。

 RP-M401 工法で硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ、ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ表面に可塑剤移行防止層として機能を有する面材を張り合固定金具及びシ-トの割付け・墨出し※先付け工法、後付け工法の種別ごとに工程が入れ替わる固定金具の取付けわせた製品を使用する場合は敷設しない。

＊固定金具及びシ－トの割  水勾配によるシ－トの割付け及び耐風圧設計で決付け・墨出し定した割付け間隔で墨出しを行い、固定金具を割り
 割付け間隔付ける。
＊固定金具の固定
 固定金具の取付けは所定の固定アンカーを用い、下 固定金具の種類・寸法・形状穴が必要な場合は所定の直径と深さを確保し、切粉は清掃する。所定の工具を用いて、空回りや締め込 固定用アンカ－の種類・寸
み過ぎの無い様注意して固定する。

法・形状

シートの張付け接合部の張付け＊シートの張付け シートの割付
 固定金具とシ－トの接合

 施工要領書に基づき、シートを割り付ける耐風圧設計で決定したシート幅で所定の位置に割り付ける。

 シ－トを墨出し線に合せて、部分的に歪が残らない

熱風融着(RP、RT)・溶剤溶着

ように極端に引張ったり、たるませずに張り付け(RP)・高周波誘導加熱る。

 シ－トの接合部は、RP では熱風融着又は溶剤溶着、＊シートの接合 固定・熱風融着・溶剤溶着・RT では熱風融着で行い、接合幅は 40mm 以上（接合部内固定では、固定金具幅＋40mm 以上）確保する。

接着 シート相互の接合
 シート接合端部の処理

 RV の接着剤によるシ－ト接合は、「接着工法」により、接合幅は 100mm 以上（接合部内固定では、固定
金具幅＋100mm 以上）確保する。RV で熱風融着による接合の場合の接合幅は 40mm 以上（接合部内固定
では、固定金具幅＋40mm 以上）確保する。

 RP 及び RT シ－ト相互の接合端部は、液状シ－ル材
を用いて処理する。

役物回りの処理＊役物回りの状態
 出隅・入隅部
 出隅角・入隅角の成形役物
 ル－フドレン・貫通管

 RP、RT の出・入隅角は成形役物を熱風融着する。
 RV の出入隅の処理は、「接着工法」による。
 ドレン回りは、固定金具を用いてシートを張り付けた後、シート末端部をドレン金具に固定して納める。

 貫通管は、下地と貫通管にシ－トをなじませて納める。

防水層末端部処理＊防水層末端部回りの状態  防水層末端部用の固定金具を取り付け、これにシ－
 防水層末端部の固定と水密性トを接合する。
 固定金具の形状・寸法･固定間  防水層の末端部は、テープ状シール材及び不定形シ
隔工事完了検査－ル材を用いて処理する。

 工事完了検査に立ち会い、指摘された不具合箇所は＊工事完了検査 工事完了検査の立会い補修する。

- 74 -

第４章

シート防水の施工③ 密着工法（屋上・屋内） エチレン酢酸ビニル樹脂系(RE)
表 4-2-4 工程と管理項目及び施工上のポイント
工程
プライマーの塗布

接着用ポリマー
セメントペ－スト
の調合

役物部施工

シートの張付け

中間検査

管理項目

施工上のポイント＊プライマーの調合・塗布 プライマーの種類・調合比 プライマー塗布むら 施工範囲 プライマ－は左官刷毛、ローラー、噴霧器などを用いて下地に規定量を塗布する。

 種類、調合比は製造所の仕様による。
 塗り残しが無いこと。
 当日施工する範囲を塗布する。
＊接着用ポリマ－セメントペ  ポリマ－セメントぺ－ストの調合比は製造所の仕様を確認する。
－ストの調合セメントのダマが無いこと。
 配合比の確認

施工後夏場 3 時間、冬場 5 時間以内の降雨を避け 撹拌の程度るよう計画する。気温が 5℃以下、または降雪が 気候・気温予想される場合は防凍剤を用いる。但し、0℃以下
では作業を行わない。
 出隅角、入隅角には成形役物を使用する。
 役物回りにポリマーセメントペーストを規定量塗布し、成形役物を張り付ける。
 貫通管回りは、不定形シール材などを併用し、製造所の指定通りに施工する。

＊役物部施工 出隅角・入隅角
 ルーフドレン・貫通管＊シートの張付け 接着剤の塗布量
 脱泡・転圧
 接合幅
 末端部処理 養生

 シ－トの張付けは、塗り残しが無いように規定量＊中間検査
 張付け後のシートの状態
 接合部
 末端部
 ドレン、貫通管

 大きなふくれ、浮きが無いこと。
 口あき、はく離が無いこと。
 シート末端部がポリマーセメントペーストでのポリマ－セメントぺ－ストを塗り付ける。

 空気が残らないように転圧し、ポリマ－セメント
ぺ－ストをシート端部からはみ出させる。
 シート相互の接合幅は 100 ㎜以上とする。
 防水層末端部は、はみ出たポリマ－セメントペ－
ストを 20 ㎜以上覆いかぶせる。
 接着用ポリマ－セメントぺ－ストが硬化するまでは防水層の上を歩行しない。(原則シ－ト張付け
後、12 時間立入り禁止)

20mm 以上覆い隠されていること。

 ドレンや貫通管回りは、製造所の指定通りに施工されていること。

断熱工法
断熱材の
張付け

仕上げ

工事完了検査＊断熱材の敷設と接着
 断熱材の接着 断熱材相互の隙間

 断熱材は、製造所指定の接着剤を用いて張り付け＊仕上げの状態
 仕上材の種類・調合比
 仕上材の塗布量・塗りむら 仕上げ材の種類、配合比は製造所の仕様によ＊工事完了検査 工事完了検査の立会い

 工事完了検査に立ち会い、指摘された不具合箇所る。

 断熱材は隙間なく敷設する。
る。

 塗料仕上げの場合は、防水層が見えなくなる
よう均一に塗布する。
は補修する。

- 75 -

第４章

シート防水の施工④ 密着工法（地下外壁・地下後やり） エチレン酢酸ビニル樹脂系(RE)
表 4-2-5 工程と管理項目及び施工上のポイント
工程
プライマーの塗布

接着用ポリマー
セメントペースト
の調合

役物部施工

シートの張付け

中間検査

管理項目

施工上のポイント＊プライマーの調合・塗布 プライマーの種類、調合比 プライマーの塗布むら 施工範囲 プライマーは、左官刷毛、ローラー、噴霧器などを用いて下地に規定量を塗布する。

 種類、調合比は製造所の仕様による。
 塗り残しが無いこと。
 当日施工する範囲を塗布する。
＊接着用ポリマ－セメント  ポリマ－セメントぺ－ストの調合比は製造所の仕様を確認する。
ペ－ストの調合
セメントのダマが無いこと。
 調合比の確認
 施工後夏場 3 時間、冬場 5 時間以内の降雨を避け 撹拌の程度るよう計画する。気温が 5℃以下、または降雪が 天候・気温＊役物部施工 出隅角・入隅角 貫通管

予想される場合は防凍剤を用いる。但し、0℃以下では作業を行わない。
 出隅角、入隅角には成形役物を使用する。
 役物回りにポリマーセメントペーストを規定量塗布し、成形役物を張り付ける。
 貫通管回りは、不定形シール材などを併用し、製造所の指定通りに施工する。

＊シートの張付け 接着剤の塗布量
 脱泡・転圧
 接合幅
 末端部処理 養生

 シ－トの張付けは、塗り残しが無いように規定量＊中間検査
 張付け後のシートの状態
 接合部
 末端部
 貫通管

 大きなふくれ、浮きが無いこと。
 口あき、はく離が無いこと。
 シート末端部がポリマーセメントペーストで 20のポリマ－セメントぺ－ストを塗り付ける。

 空気が残らないように転圧し、ポリマ－セメント
ぺ－ストをシート端部からはみ出させる。
 シート相互の接合幅は 100 ㎜以上とする。
 防水層末端部は、はみ出たポリマ－セメントペ－
ストを 20 ㎜以上覆いかぶせる。

㎜以上覆い隠されていること。

 貫通管回りは、製造所の指定通りに施工されていること。

保護（別途工事の場合あり）＊保護の状態 保護材の種類
 保護材相互の間隔

 保護材の種類及び施工方法は製造所の仕様を確認する。
 隙間なく保護材が設置されていること。

（別途工事の場合あり）

工事完了検査＊工事完了検査 工事完了検査の立会い

 工事完了検査に立ち会い、指摘された不具合箇所は補修する。

- 76 -

第４章

シート防水の施工⑤ 密着工法（地下外壁・地下先やり） エチレン酢酸ビニル樹脂系(RE)
表 4-2-6 工程と管理項目及び施工上のポイント
工程
下地の確認

シートの張付け管理項目

施工上のポイント＊下地の確認 50 ㎜以上の段差が無いこと。
 山留壁の凹凸
 製造所の指定するセパレーター受け金具が確
実に取り付けられていること。
 セパレーター受け金具の種類及び取付け状態の確認
 山留壁から湧水が発生している場合は、適切な導排水処理が施されていること。
 湧水の確認及び導排水処理状
況確認 ツバ付き配管を設置する。
 貫通管＊シートの張付け 山留め壁面は、浮かし張りとし、シートの上端部をタッカー、釘及びビスなどで固定する。
 シート端部の固定 シートの張付け セパ受け金具回りを貫通させながらシートの張付けを行う。
 重ね（接合）幅
 シート相互は、製造所の指定する幅で重ね合わせる。

シートの接合＊シートの接合 接着剤の種別確認
 2 成分形接着剤の撹拌程度
 接着剤の塗布量
 熱融着による接合

 製造所指定の接着剤を使用する。
 2 成分形接着剤の場合、撹拌機などを用いて規定時間、撹拌混合する。

 接合部に製造所指定の接着剤を規定量塗布し、転圧しながら接合する。

 シートの接合を熱風融着により行う場合、接合幅は 40 ㎜以上とする。

役物部施工

工事完了検査＊役物部施工 セパレーター受け金具
 貫通管

 セパレーター受け金具部は、製造所の指定通り＊工事完了検査 工事完了検査の立会い

 工事完了検査に立ち会い、指摘された不具合箇に施工する。

 貫通管は、製造所の指定通りに施工する。
所は補修する。

- 77 -

第４章

シート防水の施工

４－３ 保護層
防水層の上に保護層を設けることにより、屋上の有効利用が可能になる。しかし、保護層の挙動が防水機能に影響を与えないように配慮する必要がある。
（１）平面部
① 現場打ちコンクリート
 保護層の伸縮の動きを防水層に伝えないようにポリエチレンフィルム、不織布などの絶縁用シート（保護用）をしわやたるみのないように敷き込む（エチレン酢酸ビニル樹脂系シートを除く）。必要に応じて部分的に防水層に接着させ、絶縁用シート（保護用）下面へのセメントペーストの流入を防止する。
 保護層の伸縮による水平移動量をできるだけ小さくするために伸縮目地を設ける。伸縮目地は、
パラペット・塔屋などの立上り面から 600
成形伸縮目地材
成
伸縮㎜以内の位置と一般部の縦横 3ｍ程度の現場打ちコンクリ－ト
打
間隔に、幅 20～30 ㎜で、保護層の上面
モルタルから下面まで達するように設ける。
絶縁用シ－ト
絶縁用

 コンクリートには、普通コンクリート・人工軽量骨材コンクリートなどを用い、厚さ 60 ㎜以上とし、溶接金網(φ3.2～6.0 ㎜、100×100 ㎜程度)で補強する。
 防水層の損傷に注意して作業を行う。
② コンクリート平板類
 施工方法は、ブロック製造業者の仕様による。
 既製の平板ブロックを貧調合モルタルを用いて敷き込む場合は、雨水により運ばれたモルタルのあくがルーフドレン・といを詰まらせることがあるので注意する。
 ブロックの場合も現場打ちコンクリートの場合と同様に、防水層上に絶縁用シート・伸縮目地を設ける。
（２）立上り部① 乾式パネル
 平面部保護層の上及び立上りコンクリートの上部または笠木の端部にアタッチメントを取り付け、既製の金属板、セメント成形板（平板及び押出し成形板）、金属系複合板などをはめ込む。
② モルタル
 防水層の保護・仕上げに用いるモルタルは細粒の骨材である砂と結合材としてのセメントを調合したセメントモルタルを使用する。
 立上り面の仕上げモルタルには、間隔 1～1.5ｍにＶ字形の押し目地を設ける。
 エチレン酢酸ビニル樹脂系シート防水においてモルタル塗りをする場合、メタルラスは使用しない。

- 78 -